## BIOCHAR DARI CANGKANG BIOMASSA DENGAN PROSES KARBONISASI
Nana Dyah Siswati 1) , Nur Laily Agustina 2) , Dinda Mahdiyyah Santoso 3)
(1,2,3) Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” Jawa Timur Jalan Raya Rungkut Madya No.1 Gunung Anyar, Kota Surabaya, Jawa Timur 60249, Indonesia Penulis korespondensi: nurlaily.agustina@gmail.com

## Abstrak
Limbah  cangkang  biomassa  dapat  dimanfaatkan  sebagai  biochar.  Cangkang  kluwak  dan  cangkang karet  merupakan  limbah  pabrik  rempah,  dan  limbah  perkebunan.  Kedua  cangkang  tersebut  mengandung selulosa  dan  lignin  yang  merupakan  parameter  penting  dalam  pembuatan  biochar.  Pada  penelitian  ini, pembuatan  biochar  dilakukan  dengan  proses  karbonisasi.  Variabel  yang  diuji  adalah  suhu (200°C,  250°C, 300°C, 350°C) dan waktu karbonisasi (30 menit, 45 menit, 60 menit, 75 menit) pada masing-masing cangkang biomassa.  Cangkang  biomassa  terlebih  dahulu  dianalisa  kandungan  selulosa  dan  lignin  dengan  metode Chesson,  kemudian  biochar  cangkang  biomassa  dianalisa  dengan  metode  Fixed  Carbon  untuk  mengetahui kadar carbon, abu, air dan volatile matter. Hasil terbaik dari penelitian ini yaitu pada suhu 350°C dan waktu 45 menit. Pada cangkang kluwak didapatkan kadar carbon 92,380%, kadar abu 1,246%, kadar air 3,650% dan  kadar  volatile  matter  2,724%.  Pada  cangkang  karet  didapatkan  kadar  carbon  87,362%;  kadar  abu 4,956%;  kadar  air  1,158%  dan  kadar  volatile  matter  6,524%.  Hasil  kadar  biochar  pada  kedua  cangkang biomassa sesuai dengan SNI yaitu kadar minimal 65%, kadar abu maksimal 15%, kadar air maksimal 10%, dan kadar volatile matter maksimal 25%.
Kata kunci: biochar; karbonisasi; limbah cangkang biomassa

## BIOCHAR FROM BIOMASS SHELL WITH CARBONIZATION PROCESS

## Abstract
Biomass shell waste can be utilized as biochar. Kluwak shells and rubber shells are the waste of spice factories, and plantation waste. Both shells contain cellulose and lignin which are important parameters in the manufacture  of  biochar.  In  this  study,  the  manufacture  of  biochar  is  done  by  carbonization  process.  The variables tested were the temperature (200  C, 250  C, 300  C, 350  C) and the carbonization time (30min, 45 min,  60  min,  75  min)  on  each  biomass  shell. Biomass  shells  were  first  analyzed  by  cellulose  and  lignin  by Chesson method, then biochar biomass shells were analyzed by Fixed Carbon method to determine the levels of carbon, ash, water, and volatile matter. The best results of this study were at a temperature of 350  C and 45 minutes. In kluwak shells obtained carbon content of 92.380%, ash content of 1.246%, water content of 3.650%, and volatile matter content of 2.724%. In the rubber shell, carbon content is 87.362%, ash content is 4.956%, moisture  content  is  1.158%  and  volatile  matter  content  is  6.524%.  The  results  of  biochar  content  in  both biomass shells in accordance with SNI are 65% minimum content, 15% maximum ash content, 10% maximum moisture content, and 25% maximum volatile matter content .
Keywords: biochar; carbonization; shell waste biomass

## PENDAHULUAN
Biochar adalah  material  karbon  padat  yang dihasilkan  dari  pembakaran  (biomasa  atau  bahan organik)  pada  kondisi  sedikit  atau  tanpa  oksigen. Pada  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan, pembuatan bahan baku biochar secara umum terbuat dari  tanaman  berkayu.  Namun  tidak  hanya  meng-
gunakan  bahan  baku  berkayu,  tetapi  juga  dapat menggunakan  bahan  baku  lunak.  Cangkang  kluwak dapat dimanfaatkan sebagai biochar . Biochar sendiri dapat  dimanfaatkan  untuk  tanah  seperti  peningkatan fungsi  tanah  dan  untuk  pengurangan  emisi  dari biomasa.  Pada  proses  pembuatan biochar ini menggunakan  metode  karbonisasi.  Karbonisasi merupakan  salah  satu  metode  untuk  menghasilkan
arang dengan memasukkan biomassa padat. Distilasi kering  merupakan  salah  satu  istilah  dari  karbonisasi yang berarti pembuatan arang (Ridhuan, 2016)
Karbonisasi  merupakan  salah  satu  prosedur pembuatan  karbon.  Menurut  (Ridhuan,  2016), Karbonisasi  merupakan  proses  pembuatan  arang berkarbon  melalui  proses  konversi  zat.  Karbonisasi sendiri  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  alat furnace , dimana cara kerja alat tersebut adalah proses pembakaran  dengan  menggunakan  oksigen,  berikut adalah reaksi dari proses karbonisasi:
Bahan padat +O 2 karbon + CO 2
Pada proses karbonisasi ini, terdapat lignin dan selulosa yang merupakan komponen utama pembentukan  kristalit  arang  dari  atom  karbon. Menurut  (Destyorini,  2010)  bahwasanya  senyawa hemiselulosa  terurai  pada  suhu  200  C-260  C, selanjutnya  selulosa  pada  suhu  240  C-350  C,  dan lignin pada suhu 280  C-500  C. Biochar berguna  untuk  tanah  karena  sebagai pembenah  tanah  agar  bermanfaat  bagi  lingkungan (Astuti,  2018). Biochar digunakan  untuk  tanah bersama  pupuk  organik  dan  anorganik.  Aplikasi biochar untuk tanah merupakan hal baru yang dapat menampung  CO 2 dalam  jangka  panjang  serta  dapat memberi  keuntungan  pada  tanaman  sehingga produksi  tanaman  menjadi  meningkat  dan  menjadi subur  (Gani,  2009). Biochar dihasilkan  melalui teknologi  proses  dari  bahan  organik  dengan  kondisi oksigen yang terbatas.
Tujuan  utama biochar untuk  memperbaiki kualitas  tanah  menurut  (Joseph  et  al,  2009)  yaitu meningkatkan  kapasitas  menahan  air  dalam  tanah, meningkatkan  stabilitas  sumber  karbon,  melindungi senyawa beracun, dan pengikatan nutrisi.
Kegunaan biochar mempengaruhi  tekstur, struktur  dan  kedalaman  tanah  sehingga  dapat diberikan  penambahan biochar ke  tanah  (Kolb, 2007). Selain itu dapat mempengaruhi perubahan luas permukaan  (Troeh  dan  Thompson,  2005),  dan  juga mempengaruhi  distribusi  ruang  pori,  kerapatan pemampatan (Paul, 2007).
Pengaruh biochar terhadap  sifat  fisik  tanah mempengaruhi  pertumbuhan  tanaman  karena  zona perakaran  ditentukan  oleh  perbaikan  horizon  tanah (Brady  dan  Weil,  2008).  Setiap  produk  pastinya memiliki  standar  mutu  tertentu,  begitu  pula  dengan biochar . Tabel 1 adalah persyaratan biochar menurut SNI 06-3730-1995.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui jenis cangkang biomassa terbaik untuk diaplikasikan sebagai biochar yang dapat bermanfaat dalam bidang pertanian  dan  mengamati  pengaruh  suhu  dan  waktu karbonisasi  terhadap  kadar  karbon,  kadar  air,  kadar abu,  dan  kadar volatile  matter sehingga  didapatkan biochar dengan kualitas yang lebih baik
Tabel 1. Persyaratan Biochar Berdasarkan SNI 06- 3730-1995 Jenis Parameter Nilai Kadar Air Maksimal 10% Kadar Abu Maksimal 15% Kadar Zat Menguap Maksimal 25% Kadar Karbon Terikat Minimal 65% Daya Serap Terhadap Zodium Minimal 750 mg/g Daya Serap Terhadap Benzena Minimal 25% Sumber: Badan Standarisasi Nasional, 1995

## METODE PENELITIAN

## Bahan
Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  cangkang  biomassa,  yaitu  cangkang kluwak  yang  didapat  dari  limbah  industri  Bumbu Masak Machmudah, dan cangkang karet yang didapat dari limbah industri karet PT. Perkebunan Nusantara XII.

## Alat
Peralatan  utama  yang  digunakan  dalam penelitian ini digambarkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Peralatan utama

## Prosedur Persiapan Bahan Baku
Langkah yang harus dilakukan adalah mencuci cangkang dengan air terlebih dahulu lalu dikeringkan. Cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah mendapatkan cangkang dengan ukuran yang lebih  kecil,  cangkang  diayak  terlebih  dahulu  agar mendapatkan  ukuran  yang  seragam.  Setelah  itu cangkang  ditimbang  secara  bertahap  hingga  men- dapatkan berat sebesar 150 gr.

## Proses Karbonisasi
Pada  proses  karbonisasi  ini  menggunakan metode  karbonisasi  dengan  alat  furnace  dengan kondisi operasi. Kondisi operasi ditentukan berdasar-
kan  parameter  yang  diuji  dapat  terurai  pada  suhu tertentu.  Seperti  selulosa  terurai  pada  suhu  240  C- 350  C  dan  lignin  pada  suhu  280  C-500  C.  maka kondisi  operasi  dalam  proses  karbonisasi  yaitu 500  C.
Pada metode karbonisasi ini dilakukan dengan adanya  oksigen  saat  pembakaran  biomassa.  Cang- kang diletakkan di cawan porselen dengan berat yang telah ditetapkan yaitu 150 gr, lalu di masukkan ke alat furnace dengan suhu dan waktu yang telah divariasi.

## Proses Pengambilan Produk
Proses  pengambilan  produk  dapat  dilakukan setelah  proses  karbonisasi  selesai.  Tunggu  hingga keadaan  didalam  furnace  bersuhu  normal  karena kondisi di dalam furnace sangat panas. sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil.

## Analisa
Metode Chesson digunakan untuk mengetahui kadar  dari  bahan  yang  terdiri  dari  selulosa, hemiselulosa  dan  lignin.  Sedangkan  metode  analisa produk menggunakan metode analisa fixed carbon .

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  pembuatan biochar dari cangkang  biomassa  dengan  metode  karbonisasi  ini, terlebih  dahulu  dilakukan  uji  analisa  kadar  selulosa dan lignin  untuk mengetahui kelayakan  bahan  baku. Pengujian  dilakukan  dengan  metode  Chesson. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisa biochar untuk mengetahui kadar karbon, abu, air dan volatile matter dengan menggunakan metode fixed carbon .

## Hasil Analisa Bahan Baku
Pada  hasil  analisa  komponen  kimia  pada cangkang  kluwak  (Tabel  2)  dan  cangkang  karet (Tabel 3) dengan metode Chesson, didapatkan kadar selulosa dan lignin cukup tinggi sehingga berpotensi untuk  diolah  menjadi biochar .  Hal  ini  dikarenakan, selulosa  dan  lignin  merupakan  komponen  utama biochar .
Tabel 2. Komponen Kimia Cangkang Kluwak Komponen Kimia Kandungan (%) Ulangan 1 Kandungan (%) Ulangan 2 Hemiselulosa  24,2805 24,1091 Selulosa 36,1690 36,1958 Lignin 22,6259 22,3595 Tabel 3. Komponen Kimia Cangkang Karet
Komponen Penyusun Kandungan (%) Ulangan 1 Kandungan (%) Ulangan 2 Selulosa 33,1269 33,0914 Lignin 18,8892 18,9001

## Hasil Analisa Produk
Syarat  utama  dari biochar yang  baik  yaitu yang pertama memiliki kadar karbon tinggi sehingga meningkatkan kandungan organik tanah. Kandungan karbon dalam tanah dapat  dijadikan indikator dalam kualitas  tanah  (Ratmini,  2018).  Kedua,  kadar  abu yang  rendah,  karena  abu  dapat  mempengaruhi kualitas dari biochar . Menurut (Iskandar, 2017) luas permukaan biochar berkurang  disebabkan  penyum- batan pori-pori karena adanya abu. Ketiga, kadar air yang rendah dapat membantu mempercepat penyerapan unsur hara dan atau air (Iskandar, 2017). Terakhir  kadar volatile  matter rendah,  sama  halnya dengan abu, volatile matter adalah zat  terbang yang belum menjadi abu dan dapat mempengaruhi kualitas biochar pula. Dikarenakan apabila kadar VM tinggi, maka dapat berdampak pada daya serap arang karena menutupi permukaan atau pori -pori arang (Siahaan, 2013).

## Cangkang Kluwak
Gambar  2  (a-d)  merupakan  hasil  analisa biochar cangkang  kluwak.  Dimana  Gambar  (a) merupakan hubungan antara waktu dan suhu dengan kadar  abu.  Pada  Gambar  (a)  didapatkan  kadar  abu yang fluktuatif seiring bertambahnya suhu dan waktu karbonisasi,  namun  cenderung  menurun.  Naik turunnya kadar abu diakibatkan lignin belum terurai semua.  Menurut  (Destyorini,  2010)  lignin  terurai paling akhir yaitu pada 280  C-500  C.
Selanjutnya pada Gambar (b) didapatkan hasil yang  fluktuatif  seiring  dengan  bertambahnya  waktu karbonanisasi  dan  suhu,  yaitu  pada  suhu  300  C  dan 350  C  semakin  naik,  namun  pada  suhu  200  C  dan 250  C didapatkan kadar air yang semakin menurun. Menurut (Hartanto, 2010) kadar air semakin menurun dikarenakan semakin lama waktu karbonisasi, namun pada  gambar  didapat  hasil  yang  fluktuatif.  Hal  ini dikarenakan proses pemindahan biochar dari furnace ke  alat  penimbangan,  sehingga  terjadi  kontak langsung  dengan  udara.  Sifat  higroskopis biochar menyebabkan pori-pori semakin terbuka.
Pada  Gambar  (c) menunjukkan kadar volatile matter yang  tidak  stabil.  Namun  semakin  naiknya suhu  kadar volatile  matter semakin  turun.  Ketika suhu 250  C dan 300  C pada menit ke 60 didapatkan kadar volatile  matter yang  naik.  Namun,  turun kembali  pada  suhu 350  C. Menurut (Siahaan, 2013) dapat  disebabkan  adanya  kontak  antara  karbon dengan  udara  sehingga  kadar  zat volatile  matter meningkat.
Karbon  merupakan  salah  satu  komponen utama  dalam biochar .  Karbon  berperan  penting sebagai  adsorben  jika  digunakan  dalam  pertanian karena  carbon  menyerap  CO 2 di  dalam  tanah.  Pada Gambar (d) didapatkan kadar karbon yang meningkat seiring  bertambahnya  waktu  dan  suhu  karbonisasi, hasil  terbaik  pada  suhu  350 o C  45  menit.  Teori
( Saktiawan,  2008)  menjelaskan  kadar  karbon
berbanding terbalik dengan kadar abu, air dan volatile matter .  Menurut  (Siahaan,  2013)  pelat-pelat  karbon dapat rusak seiring bertambahnya waktu karbonisasi, karena terjadi oksidasi yang berlebihan.
(a)
(b)
(c)
(d)
Gambar 2. Hasil Analisa Biochar Cangkang Kluwak (a)  Hubungan  Antara  Waktu  dan  Suhu dengan Kadar Abu; (b) Hubungan Antara Waktu  dan  Suhu  dengan  Kadar  Air;  (c) Hubungan  Antara  Waktu  dan  Suhu dengan  Kadar Volatile  Matter ;  (d) Hubungan  Antara  Waktu  dan  Suhu dengan Kadar Karbon

## Cangkang Karet
Gambar  3  (a-d)  merupakan  hasil  analisa biochar cangkang  karet,  dimana  pada  Gambar  (a) didapatkan  kadar  abu  yang  fluktuatif  seiring bertambahnya  suhu  dan  waktu  karbonisasi  namun cenderung  menurun.  Naik  turunnya  kadar  abu diakibatkan  lignin  belum  terurai  semua.  Menurut (Destyorini,  2010)  lignin  terurai  paling  akhir  yaitu pada 280  C-500  C.
Pada  gambar  (b)  didapatkan  kadar  air  yang cukup  stabil  pada  suhu  250  C  dan  300  C.  Namun kadar  air  meningkat  ketika  suhu  200  C  dan  350  C, tidak  sesuai  dengan  teori  yang  ada.  Menurut (Hartanto,  2010)  lama  waktu  karbonisasi  mempe- ngaruhi  kadar  air,  semakin  menurun  karena  terjadi kontak  langsung  antara biochar dengan  udara  saat pemindahan biochar dari furnace ke alat penimbangan.
Pada  Gambar (c) menunjukkan kadar volatile matter yang  tidak  stabil.  Namun  semakin  naiknya suhu  karbonisasi,  kadar volatile  matter semakin turun.  Ketika  suhu  mencapai  250  C,  300  C,  dan 350  C  pada  menit  ke  75  didapatkan  kadar volatile matter yang  naik.  Menurut  (Siahaan,  2013)  hal  ini disebabkan karena terjadinya kontak langsung antara karbon  dengan  udara  yang  menyebabkan  kadar  zat mudah menguap meningkat.
Pada  Gambar  (d)  didapatkan  kadar  carbon yang  meningkat  seiring  bertambahnya  waktu  dan suhu  karbonisasi.    Hasil  terbaik  pada  suhu  350 o C, waktu  45  menit,  yang  sesuai  dengan  teori  kadar karbon berbanding terbalik dengan kadar abu, air dan volatile  matter .  Menurut  (Saktiawan,  2008)  kadar karbon terikat akan semakin tinggi apabila kadar air,
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0 20 40 60 80 % A ir Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C 0.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 0 20 40 60 80 % Vo la ti l M et er Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0 20 40 60 80 % C ar b o n Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 0 20 40 60 80 % A b u Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C
abu  dan  volatile  matter  semakin  rendah.  Menurut (Siahaan,  2013)  pelat–pelat  karbon  dapat  rusak seiring  bertambahnya  waktu  karbonisasi,  karena terjadi oksidasi yang berlebihan.
(a) (b) (c)
(d)
Gambar 3. Hasil  Analisa Biochar Cangkang  Karet (a)  Hubungan  Antara  Waktu  dan  Suhu dengan Kadar Abu; (b) Hubungan Antara Waktu  dan  Suhu  dengan  Kadar  Air;  (c) Hubungan  Antara  Waktu  dan  Suhu dengan  Kadar volatile  matter ;  (d)
Hubungan  Antara  Waktu  dan  Suhu dengan Kadar Karbon
Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan variabel  waktu  dan  suhu  karbonisasi,  didapatkan kadar  terbaik  untuk  kedua  cangkang  biomassa  pada suhu 350  C dengan waktu 45 menit. Pada cangkang kluwak  didapatkan  kadar  karbon  sebesar  92,380  %, kadar abu sebesar 1,246 %, kadar air sebesar 3,650 %, dan  kadar volatile  matter sebesar  2,724  %.  Untuk cangkang  karet  didapatkan  kadar  karbon  sebesar 87,362  %,  kadar  abu  sebesar  4,956  %,  kadar  air sebesar  1,158  %,  dan  kadar volatile  matter sebesar 6,524 %.  Dari hasil penelitian yang dilakukan,  pada kedua cangkang biomassa tersebut, didapatkan hasil yang sesuai dengan SNI. Kadar karbon menurut SNI minimal  65%,  kadar  abu  maksimal  15%,  kadar  air maksimal  10%,  dan  kadar volatile  matter maksimal 25%.  Namun,  cangkang  kluwak  lebih  efektif digunakan  sebagai biochar karena  memiliki  kadar carbon  yang  tinggi.  Sebagaimana  yang  telah diketahui bahwa kadar carbon yang tinggi memudahkan  biochar  untuk  menyerap  CO 2 yang tidak  baik  dalam  perkembangan  tumbuhan  dalam bidang pertanian serta dapat meningkatkan kandungan  bahan  organik  tanah  (Ratmini,  2018). Selain  itu  didapatkan  kadar  abu  yang  lebih  rendah dari  cangkang  karet.  Kadar  abu  yang  tinggi  dapat mempengaruhi kualitas dari biochar , yaitu menyebabkan terjadinya penyumbatan pori-pori pada biochar (Iskandar,  2017).  Sedangkan  kadar volatile matter pada biochar cangkang  kluwak  lebih  rendah dibandingkan  cangkang  karet,  hal  ini  baik  untuk biochar karena volatile matter berdampak pada daya serap  arang  (Siahaan,  2013).  Namun, biochar cangkang  kluwak  ini  memiliki  kelemahan,  yaitu kadar  air  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  cangkang karet.  Dimana,  kadar  air  yang  tinggi  dapat memperlambat  penyerapan  unsur  hara  atau  air (Iskandar, 2017). Adapun parameter suhu dan waktu
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 0 20 40 60 80 % A b u Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C 0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 0 20 40 60 80 % A ir Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C
0.00 10.00 20.00 30.00 0 20 40 60 80 % Vo la ti le M et er Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C
0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 0 20 40 60 80 % C ar b o n Waktu (menit) Suhu 200 C Suhu 250 C Suhu 300 C Suhu 350 C
mempengaruhi kadar carbon, abu, volatile matter dan air  pada biochar .  Karena  semakin  lama  waktu  dan tinggi  suhu  dapat  mempengaruhi  kinerja biochar Ketika diaplikasikan di dalam tanah.

## SIMPULAN
Hasil  penelitian  pada  kedua  cangkang biomassa, didapatkan hasil terbaik sesuai dengan SNI pada  suhu  350°C  dan  waktu  45  menit  yaitu  untuk cangkang  kluwak  didapatkan  kadar  karbon  sebesar 92,380%,  kadar  abu  sebesar  1,246%,  kadar  air sebesar  3,650%,  dan  kadar volatile  matter sebesar 2,724%.  Untuk  cangkang  karet  didapatkan  kadar karbon sebesar 87,362%, kadar abu sebesar 4,956%, kadar  air  sebesar  1,158%,  dan  kadar volatile  matter sebesar  6,524%  (SNI:  kadar  karbon  minimal  65%; kadar abu maksimal  15%;  kadar air maksimal 10%; dan  kadar volatile  matter maksimal  25%). Kadar karbon biochar dari  cangkang  kluwak  lebih  tinggi, jadi  lebih  efektif  diaplikasikan  dalam  bidang pertanian sesuai dengan syarat utama biochar .

## SARAN
Diharapkan  para  peneliti  selanjutnya  untuk melakukan  pembakaran  cangkang  biomassa  hingga suhu  500 o C  agar  didapatkan  hasil  yang  lebih  baik. Biochar dapat  diolah  kembali  menjadi  biobriket dengan  menambahkan  perekat.  Selain  itu  hasil biochar ini  dapat  diteliti  lebih  lanjut  untuk  melihat volume  dan  diameter  pori-pori  nya,  dan  juga  dapat diteruskan untuk meneliti daya serap.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, D. H., Sani, dan Yohanes. G. Y., dan Karlin. 2018.  “Kajian  Karakteristik  Biochar  dari Batang Tembakau, Batang Pepaya dan Jerami Padi  dengan  Proses  Pirolisi”.  Jurnal  Teknik Kimia. 12(2) :42.
Brady, N.C. dan Ray. R. W. 2008. An Introduction to the Nature and Properties of Soil. 14th edition, Prentice  Hall.  Upper  Saddle  River,  NJ.  1089 pp.
Destyorini, F., Suhandi, A., Subhan, A.,
Indayaningsih,  N.  2010.  “Pengaruh  Suhu Karbonisasi Terhadap Struktur Dan Konduktivitas Listrik Arang Serabut Kelapa”. Jurnal Fisika 10(2):124-125.
Gani,  A.  2009.  “Potensi  Arang  Hayati  “Biochar” sebagai  Komponen  Teknologi  Perbaikan
Produktivitas Lahan Pertanian”. Iptek
Tanaman Pangan 4(1): 36 .
Hartanto,  Singgih  dan  Ratnawati.  2010  dalam
Jurnary, E., Julham, P. P., dan Netti, H. 2015. “Pengaruh  Suhu  Dan  Waktu  Karbonisasi Terhadap Nilai Kalor Dan Karakteristik Pada Pembuatan Bioarang Berbahan Baku Pelepah Aren ( Arenga Pinnata) ”. Jurnal Teknik Kimia USU 4(2) : 48.
Iskandar,  T.,  Rofiatin,  U.  2017.  "Karakteristik Biochar  Berdasarkan  Jenis  Biomassa  Dan Parameter  Proses  Pyrolisis".  Jurnal  Teknik Kimia 12(01) : 31
Joseph,  S.,  Lehmann,  J.,  Peacock,  C.  and  Munroe,
P. 2009.  Developing  a  biochar  classification and  test  methods.  p.:107-126. In J.  Lehmaan and S. Joseph ( Eds .): Biochar for Environmental  Management.  Earthscan  Pub. Co. London, UK.
Kolb,  S.  2007.  Understanding  the  Mechanisms  by which  a  Manure-Based  Charcoal  Product Affects Microbial Biomass and Activity. PhD thesis.  University  of  Wisconsin,  Green  Bay, US.
Paul,  E.A.  2007.  Soil  Microbiology,  Ecology  and Biochemistry. 3th (ed). Elsevier. Amsterdam, The Netherlands. 515 pp.
Ratmini,  N.  L.  P.  S.,Juwita,  Y.,  Sasmita,  P.  2018.
"Pemanfaatan  Biochar  Untuk  Meningkatkan Produktivitas  Lahan  Sub  Optimal".  Jurnal
Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 505. Ridhuan,  K.  dan  Joko,  S.  2016.  Perbandingan Pembakaran  Pirolisis  Dan  Karbonisasi  Pada Biomassa Kulit Durian Terhadap Nilai Kalori. Jurnal  Teknik  Mesin  Univ.  Muhammadiyah Metro, 5(1) : 51-52.
Saktiawan, I.,  2008 dalam Qurotullaili, Komalasari dan Zuchra, H. 2017. “Bahan Bakar Padat Dari Pelepah Sawit Menggunakan Proses Karbonisasi  Dengan  Variasi  Ukuran  Bahan Baku Dan Suhu”. Jurnal Fakultas Teknik 4(1)
: 4.
Siahaan,  S.,  Melvha,  H.,  dan  Rosdanelli,  H.  2013. “Penentuan  Kondisi  Optimum  Suhu  Dan Waktu  Karbonisasi  Pada  Pembuatan  Arang Dari Sekam Padi ”. Jurnal Teknik Kimia USU 2(1) : 29.
Troeh,  F.R.  dan  Louis,  M.  T.  2005.  Soil  and  Soil Fertility.  Blackwell  Publishing,  Iowa,  US. 498pp.